ADSORPSI TOLUENA PADA ARANG AKTIF TEMPURUNG KEMIRI
Dewi A. Bukasa 1) , Harry S. J. Koleangan 1) dan Audy D. Wuntu 1)
1) Program Studi Kimia FMIPA Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Manado, 95115 e-mail: andini.dewi99@yahoo.com , koleanganharry@yahoo.com , wuntudenny@unsrat.ac.id

## ABSTRAK
Telah diteliti adsorpsi toluena pada arang aktif yang dibuat dari tempurung kemiri yang diaktivasi dengan ZnCl 2 . Penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter adsorpsi, yaitu kapasitas dan energi adsorpsi. Parameter tersebut dihitung dari persamaan regresi linear yang diperoleh dari data adsorpsi  toluena  pada  arang  aktif  dalam  sistem  tertutup  yang  dianalisis  menggunakan  model isoterm  adsorpsi  Dubinin-Raduskevich.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  arang  aktif tempurung  kemiri  dapat  mengadsorpsi  toluena  dengan  kapasitas  adsorpsi    sebesar  0,094  cm 3 /g dan nilai energi adsorpsi, yaitu 2,56 kJ/mol.  Selain itu dilakukan pula penentuan waktu setimbang adsorpsi arang aktif tempurung kemiri terhadap toluena dengan berbagai variasi waktu. Hasilnya menunjukkan  arang  aktif tempurung  kemiri  mencapai  keadaan  setimbang  terhadap  toluena  pada waktu 5 jam.
Kata kunci : Adsorpsi, Karbon Aktif, Tempurung Kemiri

## TOLUENE ADSORPTION ON CANDLENUT SHELL ACTIVATED CARBON

## ABSTRACT
The  adsorption  of  toluene  on  activated  charcoal  prepared  from  candlenut  ( Aleurites  moluccana ) shell  activated  with  ZnCl 2 was  investigated.  This  investigation  was  aimed  to  calculate  the adsorption parameters which were adsorption capacity and energy of toluene on the adorbent. The parameters  were  calculated  using  linear  regression  equation  derived  from  data  of  acetone adsorption  on  the  activated  carbon  in  a  closed  system  and  were  analyzed  using  Dubinin- Raduskevich  adsorption  isotherm  model.  The  results  obtained  indicated  that  the  candlenut  shell activated charcoal had adsorption capacity value of 0.094 cm 3 /g and the adsorption energy values of 2.56 kJ / mol. Besides, the time required to reach equilibrium state for the adsorption of toluene on  the  adsorbat  was  conducted.  The  results  showed  that  the  adsorption  state  was  obtained  in  5 hours.
Keywords : Adsorption , Activated Carbon, Candlenut Shell

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  pembangunan  ekonomi dan perkembangan populasi perkotaan disertai dengan peningkatan aktivitas manusia  telah  memicu  serangkaian  usaha untuk menjaga udara tetap bersih. Peningkatan pencemaran udara yang disebabkan  oleh  berbagai  aktivitas  manusia diiringi  dengan  kenaikan  suhu  global  di permukaan  bumi  menyebabkan  penggunaan peralatan  pendingin  udara  dalam  ruangan terus  meningkat.  Untuk  mendapatkan  hasil yang  maksimum  dari  alat  pendingin  yang digunakan,  pemakaian  peralatan  pendingin
mengharuskan  ruangan  yang  tertutup  dengan laju  pertukaran  udara  yang  sekecil  mungkin antara  udara  luar  dan  udara  dalam  ruangan. Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  udara dalam ruangan tertutup karena minimnya atau bahkan tidak adanya pertukaran udara dengan udara luar ruangan. Samfield (1992) menyebutkan  bahwa  tidak  kurang  dari  220 jenis  kontaminan  organik  volatil  dapat ditemukan  dalam  lingkungan  udara  ruangan tertutup,  diantaranya  adalah  aseton,  benzena, asetaldehida,  etilbenzena,  metil  etil  keton, toluena, trikloroetana dan p -xilena.
Toluena  adalah  larutan  jernih,  tidak berwarna,  bersifat  volatil  dengan  bau
aromatik  menyerupai  benzena,  dan  mudah terbakar  dengan  titik  nyala  4 o C  sehingga toluena  tergolong  ke  dalam  zat  pembakar berbahaya  yang  signifikan  pada  suhu ruangan.  Toluena  banyak  digunakan  dalam produk  rumah  tangga  antara  lain  sebagai aerosol,  cat  kuku,  cat,  penghilang  karat, larutan  pembersih  dan  rokok.  Toluena mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan dan dapat menyebabkan keracunan  sistemik  melalui  penelanan  atau penghirupan  dan  diserap  pelan-pelan  melalui kulit.  Cara  yang  paling  umum  biasanya melalui penghirupan/inhalasi (Warsito, 2007).
Beberapa  metode  telah  diujicobakan untuk  membersihkan  udara  khususnya  di dalam  ruang  yang  tertutup,  salah  satunya adalah  metode  filtrasi.  Meskipun  metode filtrasi ini cukup efektif untuk menyingkirkan partikel  tersuspensi  tetapi  metode  ini  tidak mampu  menghilangkan  senyawa  organik volatil  dari  udara  (Energy  Services,  2006). Metode lain yang dapat diaplikasikan dengan metode filtrasi yaitu metode adsorpsi dengan menggunakan adsorben yang mampu mengadsorpsi senyawa organik volatil.
Hingga  saat  ini,  adsorben  yang  populer digunakan  adalah  arang  aktif  yang  dapat dibuat dari berbagai jenis material.
Di  beberapa  daerah  di  Sulawesi  Utara, kemiri  sering  digunakan  sebagai  bumbu masak.  Sebagai  hasil  hutan  non  kayu  kemiri mempunyai berbagai manfaat. Buahnya dapat digunakan  sebagai  obat,  bumbu  masak, kosmetik  dan  berbagai  manfaat  lainnya. Tempurung  kemiri  merupakan  bahan  baku yang baik untuk pembuatan arang, sedangkan kayu  kemiri  banyak  dipakai  sebagai  bahan bangunan dan cetakan beton. Dalam makalah ini dikemukakan aplikasi arang aktif tempurung  kemiri  sebagai  adsorben,  dalam hal  ini  untuk  menurunkan  kadar  senyawa organik  volatil  toluena  dalam  ruangan tertutup. Aspek-aspek adsorpsi seperti kapasitas  adsorpsi,  energi  adsorpsi,  dan waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai kesetimbangan  adsorpsi  pada  arang  aktif tempurung  kemiri  merupakan  faktor-faktor penting yang turut menentukan kualitas arang aktif ini sebagai adsorben dan dapat memberi nilai  tambah  bagi  tempurung  kemiri  yang biasanya hanya dibuang sebagai limbah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dalam  tiga  tahap utama,  yaitu  (1)  pembuatan  arang  aktif tempurung  kemiri,  (2)  eksperimen  adsorpsi toluena  pada  arang  aktif  tempurung  kemiri dalam  ruang  tertutup,  dan  (3)  penentuan waktu adsorpsi.
Pembuatan  Arang Aktif Tempurung
Kemiri Arang  aktif  dalam  penelitian  ini dipreparasi mengikuti prosedur yang dilakukan Suwardi (2011) :
Dimasukkan  100  g  tempurung  kemiri  yang telah  dibersihkan  serta  dikeringkan  ke  dalam cawan  porselin,  kemudian  dipanaskan  dalam tanur  pada  suhu  500 o C  selama  90  menit. kemudian arang dihaluskan hingga berbentuk serbuk.  Selanjutnya  berat  arang  ditimbang dan diaktivasi, di mana arang hasil karbonisasi  direndam  dengan  larutan  ZnCl 2 10%  selama  24  jam.  Arang  yang  telah direndam  selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam cawan  porselin  dan  dipanaskan  kembali menggunakan  tanur  selama  2  jam  pada  suhu 500 o C.  Setelah  dipanaskan,  arang  aktif  yang diperoleh  kemudian  dicuci  dengan  akuades hingga  mencapai  pH  netral.  Selanjutnya arang  aktif  dikeringkan  dalam  oven  selama 3  jam  pada  suhu  110 o C  dan  arang  aktif  siap untuk digunakan dalam eksperimen adsorpsi.
Eksperimen Adsorpsi Toluena pada Arang Aktif Tempurung Kemiri
Dimasukkan 60 g arang aktif tempurung  kemiri  ke  dalam  krus  porselin, dan dipanaskan dalam oven pada suhu 120 o C selama 3 jam. Selanjutnya sampel didinginkan  selama  10  menit  di  dalam desikator.  Setelah  didinginkan,  ambil  10  g arang  aktif  kemudian  dimasukkan  ke  dalam pipa  kaca  yang  mempunyai  2  ujung  yang terbuka    yang  telah  diketahui  beratnya,  dan salah  satu  dari  ujung  pipa  diberi  gelas  wol dengan  tujuan  agar  arang  aktif  tidak  jatuh. Selanjutnya  pipa  kaca  yang  berisi  sampel dimasukkan  ke  dalam  wadah  tertutup  untuk eksperimen adsorpsi. Pipa kaca diletakkan di atas  kipas  kecil  dengan  tujuan  agar  ketika kotak  ditutup  dan  kipas  dihidupkan  udara akan dipaksa untuk melewati pipa kaca yang berisi  arang  aktif.  Selanjutnya  dimasukkan 0,4 mL toluena ke dalam wadah plastik tanpa menyentuh arang kemudian kipas dihidupkan
dan sesegera mungkin  wadah plastik ditutup. Arang  aktif  didiamkan  selama  24  jam. Toluena  akan  menguap  dan  udara  dalam kotak  yang  mengandung  toluena  tersebut secara  dinamis  akan  keluar  masuk  melalui arang aktif yang kemudian akan mengadsorpsi  uap  toluena.  Setelah  24  jam, pipa  kaca  arang  aktif  dikeluarkan  dari  kotak untuk  kemudian  ditimbang  beratnya.  Jumlah selisih berat arang aktif sebelum dan sesudah adsorpsi adalah berat toluena yang teradsorpsi  pada  arang  aktif.  Prosedur  yang sama  dilakukan  kembali  untuk  volume  total toluena pada kisaran 0.8, 1.2, 1.6, dan 2 mL. Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis menurut  model  isoterm  adsorpsi  Dubinin- Raduskevich  untuk  menentukan  kapasitas dan  energi  adsorpsi  toluena  pada  arang  aktif tempurung kemiri.
Penentuan  Waktu  Adsorpsi  pada  Arang Aktif Tempurung Kemiri
Untuk menentukan waktu yang dibutuhkan  untuk  mencapai  kesetimbangan adsorpsi  toluena  pada  arang  aktif  tempurung kemiri,  disiapkan  8  buah  alat  eksperimen isoterm adsorpsi, masing-masing diisi dengan 10  g  sampel  arang  aktif  tempurung  kemiri yang  telah  diketahui  beratnya,  kemudian dalam tiap alat dimasukkan toluena sebanyak 0,5  mL.  Setelah  wadah  ditutup,  alat dijalankan selama 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 dan 24 jam.  Waktu  setimbang  dapat  diketahui dengan  membuat  grafik  antara  banyaknya toluena  yang  teradsorpsi  dibagi  massa adsorben dengan variasi waktu tersebut.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis menurut  model  isoterm  adsorpsi  Dubinin- Raduskevich (DR) untuk menentukan kapasitas  dan  energi  adsorpsi  aseton  pada arang  aktif  biji  asam  jawa  dan  arang  aktif komersil:
W = Wo exp [- (A/( Eo))2] A = RT ln (Po/P)
W   =   volume aseton teradsorpsi (cm3/g) Wo  =  volume total pori mikro yang dapat diakses aseton (cm3/g)
P   =   tekanan parsial aseton (atm) Po   =  tekanan uap jenuh aseton (atm) Eo   =   energi adsorpsi (kJ mol-1) β   =   rasio potensial adsorpsi adsorbat dan adsorbat standar
(konvensi aseton =1)
R   =   konstanta gas (8,314 J K-1 mol-1) T   =   suhu mutlak (K)
Bentuk  persamaan  linear  model  isoterm adsorpsi DR adalah:
ln W = ln Wo – [(1/( Eo)] 2 [RT ln (Po/P)] 2
Kapasitas adsorpsi dihitung dari intercept dan energi adsorpsi dihitung nilai slope .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas  adsorpsi  memberi  gambaran dari  volume  total  pori  mikro  dalam  struktur arang  aktif  tempurung  kemiri  yang  dapat dimasuki oleh toluena.
Adsorpsi toluena dikuantitaskan dengan parameter Dubinin-Raduskevich, yaitu  kapasitas  adsorpsi  dan  energi  adsorpsi (Tabel  1)  yang  ditentukan  menggunakan model  isoterm  Dubinin–Raduskevich.  Model ini  didasarkan  pada  Teori  Pengisian  Volume Pori Mikro (TVFM, Theory of Volume Filling of  Micropores )  yang  dikembangkan  oleh M.M  Dubinin.  Dalam  teori  ini  digambarkan bahwa  adsorbat  dalam  pori  mikro  karbon aktif tidak  teradsorpsi  dalam bentuk lapisan– lapisan  molekul  yang  teradsorpsi,  tetapi terjadi  melalui  pengisian  volume  dalam  pori mikro.  Kesesuaian  data  eksperimen  dan model  isoterm  adsorpsi  DR  ditunjukkan dengan  koefisien  regresi  R 2 sebesar  0.997 dalam persamaan regresi linear (Gambar 1).
y = -1E-07x - 2.366 R² = 0.997 -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 0 2000000
4000000 6000000 8000000
Tabel 1.  Perbandingan Kapasitas (W 0 ) dan Energi (E 0 ) adsorpsi toluena menurut model isoterm adsorpsi Dubinin-Raduskevich untuk beberapa jenis arang aktif.
Adsorben Zat pengaktif Kapasitas Adsorpsi (W 0 ) Energi Adsorpsi (E 0 ) Arang Aktif Tempurung Kemiri ZnCl 2 0,094 cm 3 / g 2,6573 kJ/mol Arang Aktif Serbuk Gergajian Kayu Jati* NaCl 0,062 cm 3 / g 8,2923 kJ/mol Arang Aktif Tongkol Jagung** NaCl 0,055 cm 3 / g 7,5822 kJ/mol Arang Aktif Tempurung Kelapa*** NaCl 0,068 cm 3 / g 9,2908 kJ/mol
* I Putu Yadnyana (2011), ** I Gede Putra Wijaya (2011), *** Leani Poha (2011)
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1, diketahui bawa arang aktif tempurung kemiri dengan  zat  pengaktivasi  ZnCl 2 memiliki kapasitas  adsorpsi  yang  lebih  besar  untuk toluena  dibandingkan  dengan  arang  aktif yang  terbuat  dari  tempurung  kelapa  (Poha, 2011),  kayu  jati  (Yadnyana,  2011),  dan tongkol  jagung  (Wijaya,  2011)  yang diaktivasi  dengan  NaCl.    Arang  aktif  yang dibuat dari bahan mentah yang berbeda akan memiliki  sifat-sifat  yang  berbeda  pula. Selain  itu,  pengunaan  zat  pengaktivasi  yang berbeda  akan  menghasilkan  arang  aktif
dengan  sifat  yang  berbeda  (Bansal  dan Goyal,  2005),  seperti  ukuran  pori  dalam struktur  arang  aktif.  Kapasitas  adsorpsi  dari suatu  arang  aktif  didasarkan  pada  besarnya pori  dari  suatu  arang  aktif,  sedangkan besarnya  pori  dari  suatu  arang  aktif dipengaruhi  oleh  jenis  pengaktivasi  (Pari dan  Sailah,  2001).  Zat  pengaktivasi  tersebut akan meresap ke dalam arang dan membuka permukaan  yang  semula  tertutup  oleh pengotor,  sehingga  volume  dan  diameter pori bertambah besar (Michael, 1995).
ln W [RT ln (Po/P)] 2
Gambar 1.    Kurva regresi linier data eksperimen adsorpsi toluena pada arang aktif tempurung kemiri dengan persamaan Dubinin-Raduskevich.
Linearisasi  pada  Gambar  1  dilakukan untuk  mendapatkan  nilai  dari  parameter isoterm Dubinin-Raduskevich sehingga persamaan tersebut lebih mudah diaplikasikan untuk memperoleh nilai kapasitas  W 0 dan  energi  E 0 adsorpsi.  Hasil linearisasi  model  tersebut  dapat  digunakan untuk  mendapatkan  secara  cepat  informasi tentang  perilaku  adsorpsi  berbagai  jenis bahan  terlarut  maupun  berbagai  jenis adsorben  (Arifin et al ,  2012).  Kapasitas adsorpsi  (W 0 )  pada  arang  aktif  tempurung
kemiri  yang  dapat  diakses  oleh  toluena adalah sebesar  9,39 x 10 -2 cm 3 /g atau setara dengan  8,87  x  10 -4 mol/g.  Interaksi  antara arang aktif dan toluena dapat terjadi melalui interaksi  dipol  terinduksi  yang  merupakan gaya van der Waals yang mendominasi gaya adsorpsi arang aktif tempurung kemiri.

## Energi adsorpsi
Energi
adsorpsi merupakan kemampuan  untuk  melepas  ikatan  antara karbon  aktif  (adsorben)  dengan  toluena
(adsorbat).  Dari  persamaan  regresi  linear adsorpsi  menurut  model  isoterm  adsorpsi Dubinin-Raduskevich  dapat  dihitung  nilai energi  adsorpsi  toluena  pada  arang  aktif tempurung  kemiri  sebesar  2,6573  kJ/mol (Tabel 1). Nilai ini menunjukkan arang aktif tempurung  kemiri  memiliki  energi  adsorpsi yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan energi  adsorpsi  dari  biosorben  arang  aktif serbuk  gergajian  kayu  jati  dan  arang  aktif tongkol  jagung.  Hal  ini  diduga  karena porimikro  pada  adsorben  arang  aktif tempurung kemiri memiliki celah yang lebih besar. Menurut Cal (1995), mikropori dalam suatu  adsorben  berpori  mikro  dianggap berbentuk  seperti  celah.  Lebar  celah  ini bervariasi  tergantung  pada  proses  aktivasi. Semakin  lama  waktu  aktivasi  maka  lebar celah  atau  pori  akan  semakin  besar.  Celah atau  pori  yang  berukuran  lebih  kecil dicirikan  dengan  energi  adsorpsi  yang  besar karena  pada  porimikro  terjadi  overlap potensial  dari  kedua  sisi  dinding  pori, sehingga  meningkatkan  potensial  adsorpsi material tersebut. Semakin kecil ukuran pori, maka  potensial  yang  dihasilkannya  juga semakin  tinggi.  Hal  ini  menyebabkan peningkatan energi adsorpsi. Pengamatan ini penting untuk adsorpsi gas dengan konsentrasi  rendah  pada  adsorben  berpori mikro. Hal ini menunjukkan bahwa adsorben yang  memiliki  banyak  pori  mikro  lebih cocok untuk menghilangkan senyawa- senyawa  organik  volatil  pada  konsentrasi rendah.
Adsorpsi arang aktif tempurung kemiri  pada  toluena  diduga  merupakan adsorpsi  fisik  yang  merupakan  interaksi dipol  terinduksi.  Energi  adsorpsi  fisik umumnya memiliki nilai  62,76 kJ/mol, dan adsorpsi  ini  disebabkan  oleh  gaya  tarik sekunder  (gaya  van  der  Waals)  seperti interaksi  dipol-dipol  dan  dipol  terinduksi (Bare dan Samorjai, 1987).
Parameter  energi  adsorpsi  dapat dipengaruhi  oleh  gugus  metil  yang  dimiliki oleh toluena yang merupakan gugus pendonor  elektron  dalam  struktur  toluena. Gugus metil menyebabkan tingginya
densitas  elektron  pada  sisi  benzena  dalam molekul  toluena  sehingga  interaksi  toluena dengan  permukaan  lembar  heksagonal  pada karbon  yang  juga  memiliki  situs  dengan elektron  terdelokalisasi  akan  menjadi  lebih lemah  dibandingkan  pada  molekul  benzena (Wijaya,  2011).  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wuntu  dan Kamu  (2008)  dengan  menggunakan  arang aktif dari tempurung kelapa untuk mengadsorpsi  aseton,  benzena  dan  toluena. Nilai  energi  adsorpsi  aseton,  benzena  dan toluena berturut–turut adalah sebagai berikut :  8,684  kJ/mol,  7,037  kJ/mol,  4,603  kJ/mol. Jadi energi adsorpsi toluena akan lebih kecil jika  dibandingkan  dengan  energi  adsorpsi benzena.
Rendahnya  energi  adsorpsi  yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antara arang aktif tempurung kemiri dengan toluena sangat menguntungkan dalam hal penggunaan  adsorben  secara  berulang. Rendahnya  energi  adsorpsi  memudahkan adsorbat  diekstrak  dari  adsorben  sehingga adsorben  dan  adsorbat  dapat  digunakan kembali.

## Waktu Setimbang Adsorpsi terhadap Toluena
Waktu setimbang adsorpsi
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses
penyerapan.
Penentuan waktu setimbang adsorpsi bertujuan untuk mengetahui waktu minimum yang  dibutuhkan  oleh  adsorben  arang  aktif tempurung  kemiri  dalam  menyerap  toluena secara  maksimum  hingga  tercapai  keadaan setimbang.  Dalam  prosesnya,  adsorpsi  akan berlangsung  secara  terus  menerus  selama belum  terjadi  suatu  kesetimbangan.  Oleh karena itu, untuk mencari distribusi kesetimbangan antara adsorben dan adsorbat maka perlu menvariasikan waktu kontaknya. Adapun  variasi  waktu  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 dan 24  jam.  Penentuan  waktu  setimbang  dapat diketahui  dengan  membuat  grafik  hubungan antara jumlah toluena yang diserap terhadap waktu kontak dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 2 . Grafik hubungan antara jumlah Toluena yang diserap terhadap waktu kontak
Berdasarkan  data  pada  Gambar  2, dapat  dilihat  bahwa  jumlah  toluena  yang teradsorpsi  pada  arang  aktif  secara  umum meningkat  cepat  hingga  waktu  adsorpsi  5 jam.  Di  atas  waktu  adsorpsi  5  jam,  jumlah toluena  yang  teradsorpsi  tidak  banyak berubah karena telah tercapainya kesetimbangan  adsorpsi  di  mana  laju adsorpsi  dipandang  sama  dengan  laju desorpsi.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  ditentukan kapasitas  adsorpsi  dan  energi  adsorpsi toluena  pada  arang  aktif  tempurung  kemiri berturut–turut  sebesar  0,094  cm 3 /  g  dan 2,6573  kJ/mol.  Waktu  setimbang  adsorpsi arang  aktif  tempurung  kemiri  terhadap toluena  tercapai  pada  waktu  5  jam. Berdasarkan  nilai  parameter  adsorpsi  yang diperoleh,  limbah  tempurung  kemiri  dapat dijadikan bahan dasar pembuatan arang aktif sebagai  adsorben  untuk menghilangkan senyawa  organik  volatil  khususnya  non polar dalam ruang tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Z.,  D.  Irawan,  M.  Rahim,  F. Ramantiya. 2012. Adsorpsi Zat Warna
Direct Black 38 Menggunakan Kitosan Berbasis Limbah Udang Delta Mahakam. Jurnal  Sains  dan  terapan
Kimia ,  Vol.6,  No.  1.(35-45).  FMIPA- PNS, Samarinda.
Bansal  R.  C.,  M.  Goyal.  2005. Activated Carbon  Adsorption .  CRS  Press,  Boca
Raton.
Bare,  S.  R.  and  G.  A.  Samorjai.  1987.
Survace Chemistry Engineering Encyclopedia of Physical Science and Technology . Academic Press, Inc. Cal,  P.  M.  1995.  Characterization  of  Gas Phase Adsorption Capacity of Untreated  and  Chemically  Treated Activated  Carbon  Cloths.  University of  Illinois  at  Urbana  Champaign. Illinois.
Energy  Services.  2006. Energy  Efficiency and  Indoor  Air  Quality. Energy
Services, Western Area Power Administresion. Lakewood, USA.
Lempang  M.,  Wasrin  S.  &  Gustan  Pari. 2011. Struktur Dan Komponen Arang Serta Arang Aktif Tempurung Kemiri. Jurnal  Penelitian  Hasil  Hutan .  Vol. 29  No.  3  :  278-294.  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Keteknikan
Kehutanan  dan  Pengolahan  Hasil
Hutan, Bogor.
Pari  G.  dan  I.  Sailah,  2001. Pembuatan Arang  Aktf  Dari  Sabut  Kelapa  Sawit Dengan  Bahan  Pengaktif  NH 4 HCO 3 dan (NH 4 ) 2 CO 3 Dosis Rendah. Buletin Penelitian Hasil Hutan, Bogor.
Poha,  L.  2011.  Isoterm Adsorpsi  Toluena pada  Arang  Aktif  Tempurung  Kelapa [skripsi]. FMIPA UNSRAT, Manado.
Putranto  D.  S.,  dan  M.  Razif.  2005. Pemanfaatan  Kulit  Biji  Mete  Untuk Arang Aktif Sebagai Adsorben
Terhadap Penurunan Parameter Fenol.
Jurnal  Purifikasi .  Vol  6.  No.  1  :  37  - 42. Jurusan Teknik Lingkungan. FTSP – ITS.
Samfield,  M.  M.  1992. Indoor  Air  Quality Database  for  Organic  Compounds .
United States Environmental Protection  Agency.  EPA-600-R-92- 025.
0 0.02 0.04 0.06 0 5 10 15 20 25 30 m a ss a t o luena ter a ds o rps i ( g )/
m a ss a a ds o rben (g )
Waktu  (Jam)
Suwardi. 2011. Pengaruh Variasi Suhu Dan
Zat  Pengaktivasi  Pada  Pembuatan Arang  Aktif  Dari  Cangkang  Kemiri (Aleurites moluccana) [skripsi]. FMIPA-UNSRAT, Manado.
Warsito,  A.  2007. Analisis  Pemajanan Toluena  Terhadap  Prifil  Darah  Pada Pekerja  Sektor  Industri  Penyulingan Minyak  Bumi [tesis].  Universitas Diponegoro, Semarang.
Wijaya,  I.  G.  P.  2011. Isoterm  Adsorpsi Toluena  pada  Arang  Aktif  Tongkol Jagung .  Skripsi.  FMIPA  UNSRAT.
Manado
Wuntu,  A.,  dan  V.  Kamu.  2008. Adsorpsi Aseton,  Benzena,  dan  Toluena  pada Karbon  Akif  Tempurung  Kelapa Sebagai  Pembersih  Udara  Ruang Tertutup . FMIPA-UNSRAT, Manado.
Yadnyana,  I.  P.  P.  2011. Adsorpsi  Toluena pada  Arang  Aktif  Serbuk  Gergajian Kayu Jati [skripsi]. FMIPA UNSRAT, Manado.